## AKTA KIMIA

## INDONESIA

## Pembuatan Sensor Metanil Yellow Tipe Kawat Terlapis Berbasis Kitosan menggunakan Dioktil Sebakat (DOS) sebagai Plasticizer
Umaningrum, D 1,2 ; Nurmasari, R 3 ; Wardhani, K.A 3 ; Qalby, S 3 ; Tampubulon, T.E 3 1,3 PS Kimia FMIPA ULM, Jl. A. Yani Km 35,8 Banjarbatu Kalsel 70714
2 Laboratorium Instrumentasi Kimia, Laboratorium FMIPA ULM, Jl. A. Yani Km 35,8 Banjarbaru Kalsel 70714
*alamat email korespondensi : dumaningrum@ulm.ac.id

## Abstract
The  research  of  preparation  of  methanyl  yellow  sensor  based  on  chitosan  using  dioctyl sebakat(DOS) as a plasticizer has been carried out. The aim of this research to determine the  optimum  membrane  composition  and  the  soaking  time.  The  variation  of  membrane composition consist of chitosan:PVC:DOS = 3:34:62 (composition 1), 3:35:62 (composition 2),  4:34:62  (composition  3),  4:35:61  (composition  4),  5:33:62  (composition  5),  5:34:62 (composition 6), 5:35:60 (composition 7) were dissolved in THF (1:3). The variation of the soaking  time  membrane  were  10  -  80  minutes.  The  result  showed  that  the  composition  3 (4:34:62) were the optimum membrane composition  with the soaking time at 30 minutes.
Keywords: Methanyl Yellow Sensor; Membrane Composition; Soaking Time

## Abstrak
Pembuatan  sensor  metanil  yellow  tipe  kawat  terlapis  berbasis  kitosan  telah  dilakukan  dengan menggunakan  dioktil  sebakat  (DOS)  sebagai  plasticizer.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  menentukan komposisi campuran membran optimum dan waktu perendaman optimum. Variasi komposisi campuran membran  yang  digunakan  adalah  kitosan:PVC:DOS  =  3:34:62  (komposisi  1),  3:35:62  (komposisi  2), 4:34:62  (komposisi  3),  4:35:61  (komposisi  4),  5:33:62  (komposisi  5),  5:34:62  (komposisi  6),  5:35:60 (komposisi 7) dilarutkan dalam pelarut THF (1:3). Waktu perendaman membran dilakukan pada rentang waktu 10 - 80 menit. Hasil penelitian menunjukkan komposisi campuran membran optimum yang pada komposisi membran (3) 4:34:62 pada waktu perendaman optimum pada 30 menit.
Kata Kunci : Sensor Methanil Yellow; Komposisi Membran, Waktu Perendaman

## 1. Pendahuluan
Dewasa ini, sudah banyak terdapat industri di Indonesia,  salah  satunya  yaitu  industri makanan  atau  minuman.  Namun  tingginya
persaingan dalam pasar membuat beberapa pelaku  usaha  melakukan  segala  cara  untuk membuat konsumen tertarik dengan produk mereka  namun  mengesampingkan  nilai  gizi

## Umaningrum, dkk. Akta Kimia Indonesia 6(1), 2021, 1-11
dan  keamanan  dari  produk  tersebut  untuk dikonsumsi  [1].  Salah  satu  penyalahgunaan adalah  pemakaian  bahan  pewarna  metanil yellow  dalam  produk  makanan.  Metanil yellow bersifat tosik sebagai tumor promoting  agent  dan  stabil  apabila  dibuat dari  asam  metanilat  dan  difenilamin. Pemanfaatan  metanil  yellow  antara  lain sebagai  pewarna  pada  wool,  nilon,  kulit, kertas, cat, alumunium, detergen, kayu, bulu, dan kosmetik [2].
Sejauh  ini,  metode  yang  digunakan  dalam pengukuran zat warna metanil yellow adalah menggunakan spektrofotometer uv-vis.
Metode  ini  memiliki  akurasi  yang  tinggi, namun kelemahannya yaitu metode ini perlu pereaksi  yang  cukup  banyak,  instrumentasi yang  mahal,  memerlukan  tenaga  ahli  untuk mengoperasikannya,  menggunakan  pelarut organik yang harganya relatif mahal dan sulit diaplikasikan  ke  lapangan.  Oleh  sebab  itu, maka  diperlukan  suatu  alat  dengan  metode sederhana,  selektif,  sensitif,  cepat,  murah dalam  analisis  kuantitatif  untuk  pengukuran zat  warna  metanil  yellow.  Metode  tersebut adalah secara potensiometri yaitu menggunakan  elektroda  selektif  ion  (ESI) yang merupakan salah satu sensor elektrokimia  dengan  mengukur  perubahan potensial  dari  larutan  analit  yang  diukur.
Pengukuran  secara  potensiometri  dengan elektroda  selektif  ion  memiliki  keunggulan yaitu  analisisnya  cepar,  akurat,  selektivitas yang  tinggi  sehingga  tidak  memerlukan pemisahan,  jangkau  pengukuran  yang  luas, dan  biaya  analisis  yang  [3].      Penelitian penentuan  metanil  yellow  menggunakan sensor  antara  lain  adalah  menggunakan carbon quantum dots sebagai elektroda gelas [4],  nanosensor  dengan  ionofor  campuran antara calix8 dan nanopartikel Au menggunakan  elektroda  gelas  [5]  namun penggunaan  elektroda  gelas  lebih  rentan pecah jika dibandingkan dengan menggunakan  kawat  yang  terlapisi  ionofor, sehingga pada penelitian ini digunakan kawat platina yang terlapisi oleh membran.
Sifat  hidrofobik  dan  kelistrikan  dari  bahan pembentuk  membran  akan  mempengaruhi karakter dari sensor potensiometri. Membran yang digunakan meskipun berukuran  kecil  namun  harus  mempunyai sifat penghantar listrik yang baik, tidak larut di dalam air [6]. Bahan pembentuk membran pada elektroda selektif ion harusnya bersifat selektif,  lipofil  dan  reaksinya  reversibel dengan  analit  pada  larutan  [7].  Selain  itu, bahan  pembentuk  membran  merupakan penukar ion yang potensial dan [8]. Salah satu bahan yang bisa digunakan dalam pembuatan

## Umaningrum, dkk. Akta Kimia Indonesia 6(1), 2021, 1-11
membran adalah penggunaan kitosan sebagai bahan aktif.
Kitosan dengan ion positif mampu berinteraksi  dengan  ion  negatif  dari  zat warna secara elektrostatik dan pembentukan asosiasi  ion  [9].  Selain  itu  kitosan  mampu menghantarkan  listrik  dan  bersifat  lipofilik yang  memungkinkan  terjadinya  pertukaran ion.  Namun,  elektroda  dengan  membran kitosan  bisa  mengalami  kebocoran  yang menyebabkan larutan dalam (internal solution)  dapat  jatuh  ke  dalam  larutan  uji. Selain itu, kitosan mudah mengalami swelling dengan  air  sehingga  mampu  mengurangi kekuatan  mekanik  polimer  kitosan  dan kinerja  dari  membran  [10].  Hal  ini  dapat dicegah  dengan  menggunakan  polivinil klorida (PVC) sebagai matriks pendukung dan penguat,  dengan  menambahkan  sedikit plasticizer.  Plasticizer  memiliki  peranan penting  dalam  asosiasi  bahan  aktif,  salah satunya  dioktil  ftalat  (DOP).  Salah  satu penelitian tentang pembuatan sensor metanil  yellow  memperoleh  komposisi membran  optimum  kitosan:PVC:DOP  = 20:30:50 dengan waktu perendaman selama 40  menit  [11].  Namun  penggunaan  DOP bersifat  toksik  sehingga  pada  penelitian  ini digunakan  dioktil  sebakat  (DOS)  sebagai plasticizer  karena  sifatnya  yang  lebih  aman.
Waktu  perendaman  optimum  membran bertujuan untuk menentukan lamanya waktu yang digunakan untuk menjenuhkan membran  dengan  metanil  yellow  untuk meningkatkan kinerja dari sensor tersebut.

## 2. Metode Penelitian
2.1 Alat dan Bahan
Peralatan  yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah peralatan gelas yang umum dipakai seperti  kaca  arloji,  gelas  piala,  pengaduk gelas,  erlenmeyer,  labu  takar,  pipet  tetes, pipet  volume,  kawat  platina,  pH-meter  CT Lutron, neraca analitik Merk OHAUSS Model Galaxy  TM  160,  multimeter  digital  SANWA CD800A.
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  bahan  dengan  kualitas pro analisis dari Merck, yaitu metanil yellow, HCl,  NaOH,  polivinil  klorida  (PVC),  dioktil sebakat  (DOS),  HNO3,  kitosan  DD  86%, alkohol, kertas saring dan akuades.
2.2 Prosedur Kerja
2.2.1 Pembuatan Badan Elektroda
Kawat  platina  sepanjang  10  cm  dengan diameter 0,5 mm digunakan untuk pembuatan  badan  elektroda.  Kabel  koaksial RG-58  disambungkan  ke  bagian  ujung  atas kawat  yang  telah  ditutup  dengan  plastik polietilen  baru  kemudian  dihubungkan  ke

## Umaningrum, dkk. Akta Kimia Indonesia 6(1), 2021, 1-11
potensiometer  digital.  Bagian  kawat  ujung bawah  dengan  jarak  sekitar  1,5  cm  dicuci selama  5  menit  dengan  asam  nitrat  pekat. Tahap selanjutnya adalah pembilasan menggunakan akuades dan alkohol 96% baru dikeringkan.
2.2.2 Penentuan Komposisi Membran
Optimum
Campuran kitosan, PVC dan DOS sebanyak 1 gram  dibuat  dengan  berbagai  perbandingan sesuai dengan Tabel 1.

## Tabel 1. Variasi Komposisi Membran
Langkah pertama adalah pengadukan secara merata  campuran  DOS  dan  PVC  dan dilanjutkan  dengan  penambahan  kitosan kemudian  dilakukan  pengadukan  selama  5 menit hingga homogen. Tahapan berikutnya adalah dengan menambahkan sebanyak 6 mL (1:3)  pelarut  THF  dan  diaduk  lagi  sampai larutan  membran  tercampur  rata.  Kawat platina  yang  telah  bersih  dan  kering  dilapisi larutan membran dengan cara dicelupkan ke dalam  larutan  membran  sampai  larutan membran  tertempel.  Kawat  platina  yang telah terlapisi membran kemudian dikeringanginkan  selama  30  menit  dan dimasukkan  ke  dalam  oven  selama  12  jam
pada  suhu  50 o C.  Selanjutnya  kawat  platina didinginkan  dan  bagian  yang  terlapisi membran  dicelupkan  ke  dalam  larutan metanil  yellow  1  M  selama  20  menit. Pengukuran  harga  potensial  dilakukan  pada larutan metanil yellow 1.10 -1 - 1.10 -8 M untuk masing-masing  komposisi  dengan  3  kali pengulangan  dan  dibuat  grafik  hubungan antara konsentrasi metanil yellow (-log [MY] sebagai  sumbu  X)  terhadap  harga  potensial (sebagai sumbu Y). Kurva linier dengan harga slope  yang  mendekati  59,2  mV/dekade konsentrasi (harga Nernst teoritis) menunjukkan komposisi campuran membran Komposisi Membran Komposisi Bahan (%) Kitosan PVC DOS 1 3 34 62 2 3 35 62 3 4 34 62 4 4 35 61 5 5 33 62 6 5 34 61 7 5 35 60

## Umaningrum, dkk. Akta Kimia Indonesia 6(1), 2021, 1-11
optimum yang dipilih pada proses selanjutnya.
2.2.3 Penentuan Waktu Perendaman Membran Optimum Sensor  yang  telah  dibuat  pada  komposisi membran  optimum  dilakukan  perendaman dalam larutan metanil yellow 1.10 -1 - 1.10 -8 M pada  rentang  waktu  10-80  menit  dengan selang  setiap  10  menit.  Pengukuran  harga potensial dilakukan dengan 3 kali pengulangan  pada  setiap  deretnya  dengan dilakukan  pengadukan.  Berdasarkan  data yang diperoleh dibuat grafik sumbu X adalah waktu perendaman (menit) terhadap sumbu Y adalah harga Nernst (mV/dekade konsentrasi).  Harga  Nernst  yang  mendekati 59,2  mV/dekade  konsentrasi  menunjukkan waktu perendaman optimum membran.

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Komposisi Membran Optimum
Hasil  pengukuran  harga  potensial  larutan metanil yellow dengan menggunakan membran campuran antara kitosan, PVC dan DOS  dengan  beberapa  variasi  komposisi disajikan  pada  Tabel  2  dan  Gambar  1. Berdasarkan Gambar 1 terlihat bahwa kurva linier yang dijadikan acuan dalam
menentukan  harga  Nernst  pada  rentang konsentrasi  metanil  yellow  sebesar  1.10 -1 - 1.10 -4 M.  Berdasarkan Gambar 1 dan Tabel 2 terlihat bahwa komposisi membran optimum sensor  metanil  yellow  yang  dibuat  adalah membran, yaitu kitosan : PVC : DOS = 4 : 34 : 62  yang  memberikan  harga  Nernst  58,9 mV/dekade  mendekati  59,2  mV/dekade konsentrasi  yang  merupakan  harga  Nernst teoritis.  Faktor  penyebab  komposisi  3  yang dipilih, antara lain disebabkan oleh pengaruh jumlah kitosan, PVC, DOS dan pengaruh harga ∆dm. Jika kitosan yang ditambahkan sedikit, maka  ion  sulfit  pada  metanil  yellow  yang bergerak  menuju  membran  menjadi  sedikit dan  ini  terlihat  pada  komposisi  membran  1 dan  2  yang  memberikan  harga  Nernst  di bawah  harga  Nerst  teoritis.  Namun  jika penambahan  kitosan  dalam  jumlah  yang lebih  besar  maka  menyebabkan  membran bersifat  swelling¬  dan  menjadi  kurang hidrofobik.  Pergerakan  rantai  molekul  akan bertambah saat membran swelling menyebabkan terjadinya difusi dari ion sulfit pada  metanil  yellow  terikat  membran meninggalkan membran sehingga molekul air ataupun ion lain yang ada dalam larutan akan mengisi membran.
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)
Gambar  1. Kurva  Hubungan  Konsentrasi  Metanil  Yellow  terhadap  Harga  Potensial  pada  Komposisi Membran Kitosan:PVC:DOS 3 34 62 (a); 3 35 62 (b); 4 34 62 (c); 5 33 61 (e); 5 34 61 (f); dan 5 35 60 (g)
y = 38.933x + 77.833 R² = 0.979 0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 0 2 4 6 8 ha rg a po te ns ial (m V/d ek ad e) konsentrasi metanil yellow y = 53.067x + 74.167 R² = 0.9878 0 50 100 150 200 250 300 350 0 2 4 6 8 ha rg a po te ns ial (m V/de kad e) konsentrasi metanil yellow y = 58.9x + 176.33 R² = 0.9978 0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 0 2 4 6 8 ha rg a po te ns ial (m V/de kad e) konsentrasi metanil yellow y = 56.467x + 123.83 R² = 0.9346 0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 0 2 4 6 8 ha rg a po te ns ial (m V/de kad e) konsentrasi metanil yellow y = 46.833x + 63.333 R² = 0.9748 0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0 0 2 4 6 8 ha rg a po te ns ial (m V/d ek ad e) konsentrasi metanil yellow y = 36x + 62.167 R² = 0.9664 0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 0 2 4 6 8 ha rg a po te ns ial (m V/de kad e) konsentrasi metanil yellow y = 23.433x + 389.67 R² = 0.9661 0 200 400 600 0 2 4 6 8 ha rg a po te ns ial (m V/de kad e) konsentrasi metanil yellow

## Umaningrum, dkk. Akta Kimia Indonesia 6(1), 2021, 1-11
Tabel 2 . Komposisi Membran pada Sensor Methanil Yellow yang telah dibuat
Konsentrasi metanil yellow (-log[MY]) Harga potensial metanil yellow pada komposisi membran kitosan:PVC:DOS 3 34 62 3 35 62 4 34 62 4 35 61 5 33 62 5 34 61 5 35 60 1 113 120 232 163 103 166 418 2 156 190 298 257 163 239 428 3 205 236 356 306 214 292 463 4 227 282 409 334 242 328 484 5 263 310 470 314 250 345 493 6 242 302 392 312 255 320 502 7 274 300 323 308 263 298 526 8 259 275 284 300 307 297 508 Harga Nernst 38.933 53.067 58.9 56.467 46.833 36 23.433 R2 0.979 0.9878 0.9978 0.9348 0.9748 0.9664 0.9661
Akibatnya  pengukuran  harga  potensial menurun  sehingga  menghasilkan  harga Nernst  yang  lebih  kecil  dari  harga  Nernst teoritis seperti pada komposisi membran 4 - 7.
Besarnya  jumlah  PVC  yang  diberikan  juga akan  mempengaruhi  harga  Nernst  yang diperoleh.  Penambahan  jumlah  PVC  yang lebih  banyak  akan  menyebabkan  sifat mekanik pada membran lebih kuat dan lebih bersifat  hidrofobik  sehingga  meningkatkan jumlah ikatan dan ion pada rantai molekulnya geraknya menjadi terbatas. Kitosan yang ada dalam  membran  akhirnya  juga  akan mempunyai  struktur  yang  rapat  dan  kaku sehingga ion-ion yang tertukar menjadi lebih sedikit dan mengakibatkan pengukuran harga potensial  menurun  dan  harga  Nernst  di
bawah  harga  Nerst  teoritis  seperti  pada komposisi membran 2,4 dan 7.
Adanya  penambahan  plastisicer  DOS  akan membuat membran bersifat lebih lentur dan tidak  kaku  (rigid).  Sifat  lentur  membran  ini dapat mengakibatkan pergerakan bahan aktif dan  analit  dalam  membran  menjadi meningkat  sehingga  konduktivitas  membran meningkat dan menyebabkan respon dari ESI meningkat  [12].  Hal  ini  terlihat  pada komposisi  membran  optimum  3  yang memberikan  harga  Nernst  mendekati  harga Nerst teoritis.
Komposisi  membran  juga  dipengaruhi  oleh beda  parameter  kelarutan  bahan  aktif  dan bahan  pendukung  (de- dm)  atau  (∆dm). Membran  yang  memiliki  harga  ∆dm  paling kecil akan lebih homogen sehingga

## Umaningrum, dkk. Akta Kimia Indonesia 6(1), 2021, 1-11
penyebaran  chit-NH 3+ pada  permukaan membran  lebih  merata.  Sifat  homogenitas membran  akan  meningkatkan  interaksi antara  chit-NH 3+ dan  ion  sulfit  pada  metanil yellow sehingga pasangan ion yang terbentuk akan  meningkat  sehingga  respon  ESI  pun akan meningkat. Berdasarkan hasil perhitungan  harga  ∆dm  pada  komposisi  3 sebesar 0,47 lebih kecil dibandingkan dengan komposisi yang lain.
3.2 Waktu Perendaman Membran Optimum
Perendaman  merupakan  salah  satu  bagian dari  proses  menjenuhkan  membran  dengan ion  yang  disensornya,  yang  secara  umum berfungsi  untuk  mengurangi  resistensi  pada membran yang ditandai dengan peningkatan konduktivitas membran. Kemungkinan mekanisme pertukaran ion pada pengukuran sensor  metanil  yellow  tipe  kawat  terlapis yang  terjadi  pada  antarmuka  membran kitosan (chit – NH 3+ ) – SO 3- dari metanil yellow menjadi (chit – NH 3+ ) + SO 3- pada antarmuka
membran – larutan ditunjukkan pada Gambar 2. Berdasarkan Gambar 2 terlihat bahwa pada saat pengukuran larutan analit dengan sensor metanil  yellow,  terjadi  kontak  secara langsung  antara  sisi-sisi  luar  membran dengan  larutan  analit,  sedangkan  bagian dalam membran mengadakan kontak dengan elektroda pembanding Ag/AgCl yang memiliki potensial  yang  konstan.  Pada  sisi  luar membran, gugus aktif membran (chit – NH 3+ ) – SO 3- akan  terdisosiasi  menjadi  (chit – NH 3+ )  + SO 3- pada antarmuka  membran – larutan.  Ion SO 3- pada  larutan  analit  menembus  batas antaramuka  membran  untuk  berikatan dengan  gugus  tetap  membran  (Chit – NH 3+ ) dan  ion  SO 3- pada  larutan  analit  mengalami pertukaran  dengan  SO 3- pada  sisi  aktif membran karena adanya perbedaan konsentrasi.  Reaksi  ini  akan  berlangsung secara  terus-menerus  hingga  mencapai kesetimbangan elektrokimia yang
menimbulkan beda potensial pada antarmuka membran-larutan analit.
Gambar 2. Kemungkinan Mekanisme Pertukaran Ion pada Antarmuka Membran

## Umaningrum, dkk. Akta Kimia Indonesia 6(1), 2021, 1-11
Pada  penelitian  ini  perendaman  membran dilakukan  pada  larutan  metanil  yellow  1  M dengan  komposisi  membran  optimum  pada rentang waktu 10 – 80 menit dan kemudian
dilakukan pengukuran harga potensial untuk larutan  metanil  yellow  1.10 -1 – 1.10 -8 M. Pengaruh waktu perendaman terhadap harga Nernst ditampilkan pada Gambar 3.
Gambar 3. Grafik Optimasi Waktu Perendaman Membran
Berdasarkan Gambar 3 terlihat bahwa waktu perendaman  membran  optimum  pada  30 menit.  Harga  Nernst  yang  diperoleh  sebesar 58,633  mV/dekade  konsentrasi.  Artinya, pada  saat  perendaman  30  menit  jumlah  air dalam  membran  sudah  pas  dalam  proses disosiasi agar terbentuk pasangan ion antara ion SO 3- dengan gugus penukar anion. Proses disosiasi akan menentukan terjadinya pertukaran  ion  antara  ion  sulfit  pada antarmuka  membran dengan  ion  sulfit  pada larutan.  Waktu  perendaman  yang  terlalu lama  menyebabkan  membesarnya  pori-pori membran  sehingga  membran  menjadi
menggembung dan pertukaran ion akan sulit terjadi  karena  terhalang  oleh  air.  Akibatnya sensitivitas  membran  berkurang  sehingga pengukuran harga potensial menurun [13].

## 4. Kesimpulan
Komposisi  membran  kitosan  :  PVC  :  DOS sebesar  4  :  34  :  62  dengan  harga  Nernst sebesar 58,9 mV/dekade konsentrasi merupakan komposisi optimum pada sensor metanil  yellow  tipe  kawat  terlapis  berbasis kitosan  menggunakan  dioktil  sebakat  (DOS) sebagai  plastisicer  dan  waktu  perendaman membran optimum pada 30 menit.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 10 20 30 40 50 60 70 80 H ar ga N ern st (m V/d eka d e) waktu perendaman (menit) batas bawah Nernst yang diijinkan batas atas Nernst yang diijinkan harga Nernst teoritis waktu perendaman

## Umaningrum, dkk. Akta Kimia Indonesia 6(1), 2021, 1-11

## Ucapan Terimakasih
Penulis  menyampaikan  terima  kasih  kepada Universitas  Lambung  Mangkurat  yang  telah membiayai  penelitian  ini  melalui  Skema Pembiayaan  DIPA  Universitas  Lambung Mangkurat  Tahun  Anggaran  2020  sesuai Surat  Perjanjian  Pelaksanaan  Penelitian Nomor  : 023.17.2.6777518/2020  Tanggal  16 Maret  2020  .  Juga  kepada  Laboratorium Kimia  Instrumentasi  FMIPA  ULM  yang  telah memberikan  fasilitas  untuk  pelaksanaan penelitian ini.

## Daftar Pustaka
[1] E.  Hernawan,  V.  Meylani,  dan  P.M.
Kamil, “Analisis Zat Aditif Rhodamin B dan  Methanyl  Yellow  pada  Makanan yang dijual di Pasaran Kota

## Tasikmalaya  Tahun  2016”,  Jurnal
Kesehatan Bakti Tunas Husada: Jurnal Ilmu-ilmu Keperawatan, Analis
Kesehatan dan Farmasi, vol. 17(1), pp. 16-20, Februari 2017.
[2] B.G.  Bherna ma,  “Analisis  Zat  Warna
Tartrazin  pada  Jajanan  Minuman Ringan  Tak  Berlabel  yang  dijual Pedagang  Kaki  Lima  di  Banda  Aceh”, Riset  Kimia, vol.  9(1),  pp.  1-5,  Maret
2016.
[3] I.  Awaluddin,  A.W.  Wahab,  dan  M.
Maming, “ Desain  Elektroda  Selektif Ion  Untuk  Logam  Timbal  (II)  (ESI-Pb (II)) Menggunakan Ionofor pt- Butilkaliks  [4]  Aren a”, Al-Kimia, vol.
3(1), pp. 24-33, Juni 2015.
[4] R.M.  Shereema,  T.P.  Rao,  V.B.S. Kumar, T. V. Sruthi, R. Vishnu, G.R.D. Prabhu, S. S. Shankar, “ Individual and simultaneous electrochemical determination  of  metanil  yellow  and curcumin  on  carbon  quantum  dots based  glassy  carbon  electrode ’’,
Mater.  Sci.  Eng ,    1(93),  pp. 21−27 , December 2018.
[5] S.  Afzal, ”A  Novel  Electrochemical
Nanosensor  for  the  Simultaneous  of Two Toxic Food Dyes”, ACS Omega , 5, pp.6187-6193, March 2020.
[6] Q.  Fardiyah,  A.  Atikah,  dan  H. Sulistya rti,  “Pengaruh  Karbon  Aktif Terhadap  Harga  Faktor  Nernst  Pada Pembuatan  Sensor  Sulfat  Berbasis Zeolit”, Jurnal  Sains  Dasar, vol.  3(2), pp. 110-117, Oktober 2014.
[7] A. Yuntarso, M. Harsini, D. Herawati, dan  K.  Ng ibad,  “P embuatan  dan Karakterisasi  Elektroda  Selektif  Ion Pb 2+ Jenis  Kawat  Perak  Terlapis dengan  Ionofor  1,  10-dibenzyl-1,10-

## Umaningrum, dkk. Akta Kimia Indonesia 6(1), 2021, 1-11
diaza-18-crown- 6”, Jurnal Sains Health, vol.  2(1),  pp.  21-30,  Maret 2018.
[8] A.  Kembaren,  dan  R.T.  Panggabean,
“ Pembuatan Elektroda Selektif Ion Cr (VI)  dengan  menggunakan  Membran
Kitosa n”, Jurnal Pendidikan Kimia, vol. 6(1), pp. 69-78, April 2014.
[9] A.F.  Rahmawati,  dan  Q.  Fardiyah,
“ Pembuatan dan Karakterisasi Sensor
Potensiometri  Rhodamin  B  Berbasis Kitosan  dengan  Plasticizer  Dioktil Sebakat  (D OS)”, Jurnal  Ilmu  Kimia
Universitas Brawijaya, vol.1(), pp. 78- 84, 2013.
[10] D. Kurniasih,  A.  Atikah  dan H.
Sulistyarti ,  “Karakterisasi  Elektroda
Selektif  Ion  (ESI)  Kromat  Tipe  Kawat Terlapis  Berbasis  Kitosan”, Jurnal
Sains dan Terapan Kimia, v o l . 7(), pp.
10-19, 2016.
[11] D.  Umaningrum,  D.  Ariyani,
dan R. Nurmasari, “Komposisi
Membran  Optimum  pada  Elektrode Selektif  Ion  Methanil  Yellow”, Jurnal Sains dan Terapan Kimia , vol.9(2), pp.
81-87, 2015.
[12] H. Chris, “ The Bonding between  PVC  and  phtalate  esters  : Fact or Fiction”, Product Stewardship Manager  INEOS  Vinyls  (UK)  Ltd  : Runcorn UK, 2000.
[13] M.C.F.C.  Felinto,  D.  F.  Parra,
D.C.C.  Silva,  J.  Angerami,  M.J.A.
Oliviera, and A.B Lugao, “ The Swelling Behavior  of  Chitosan  Hydrogels Membranes  Obtained  by  UV-  and  c- Radiation ”, Nuclear  Instruments  and Methods in Physics Research , 265, pp. 418-424, 2007.